ANALISIS KUAT TEKAN BETON  DENGAN PENAMBAHAN KAOLIN
Nurul Chayati 1 ,  Syaiful 1 , Erik Erlangga Abdurahman 2 .
1 Program Studi  Teknik Sipil  Fakultas Teknik  UIKA Bogor 2 Program Studi  Teknik Sipil  Fakultas Teknik  UIKA Bogor

## A BSTRAK
Penambahan campuran kaolin sebesar 5% sampai 15% mengakibatkan penurunan kinerja beton antara 0,15 % sampai dengan 30 % dari kuat tekan beton normal. Pemanasan 100 o C,  pemberian campuran kaolin sebesar 5% sampai 15% mengakibatkan penurunan kinerja beton sebesar 10% sampai 36 % dari kuat tekan beton normal. Pemanasan 150 o C, pemberian campuran kaolin sebesar 5% sampai 15% mengakibatkan penurunan kinerja beton  sebesar 7% sampai 38 % dari kuat tekan beton normal. Pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 0.62% sampai 5.5% dari kuat tekan rata-rata  beton tanpa pemanasan. Campuran beton kaolin 5 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 10% sampai  12% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan. Campuran beton kaolin 10 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 2% sampai 10% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan. Campuran beton kaolin 15 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 9% sampai 16% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan.
Kata kunci : Kuat tekan beton, campuran kaolin.

## 1. Pendahuluan
Bahan    pembuatan Kaolin adalah salah satu mineral penting terutama dalam industri plastik, karet, cat, keramik, kertas dan lain-lain.  Rumus kimia Kaolin adalah Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 dengan komposisi kimia yang terdiri dari 46,3%  SiO 2 , 39,8% Al 2 O 3 dan 13,9% H 2 O. Penambahan Kaolinite sebanyak 5% sampai 15% dari berat semen, akan memberikan kontribusi dari segi ekonomis.  Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar perubahan kuat tekan beton dan besarnya prosentase penambahan kaolin setelah mengalami beberapa tingkat pemanasan.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Kuat tekan beton
Kuat tekan beton adalah muatan tekan maksimum yang dapat dipikul persatuan luas atau kekuatan tekan beton dari sejumlah besar hasil pengujian benda uji, dimana kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari itu, terbatas sampai 5% saja. Nilai kuat tekan beton didapatkan melalui tata cara pengujian standar menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban bertingkat dengan kecepatan peningkatan beban tertentu atas benda uji kubus beton sampai hancur. (Tjokroadimulyo 1995).

## 2.2 Bahan tambahan (Admixtures)
Bahan    tambahan    mempunyai komposisi kimia yang bervariasi dan mempunyai fungsi yang bermacam-macam.  Dua jenis bahan tambahan yang dikenal adalah bahan tambahan mineral ( mineral admixtures ) dan bahan tambahan kimia ( chemical admixtures ).

## 2.3 Kaolin sebagai bahan tambahan mineral (Mineral Admixtures)
Mineral kaolinite mempunyai komposisi ideal yang terdiri dari 46,3%  SiO 2 , 39,8% Al 2 O 3 dan 13,9% H 2 O  [Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ] dan biasanya komposisi kimia. Kandungan kimia kaolin didominasi oleh silica dan alumina, kedua unsur ini dalam  ilmu kimia dikelompokan   kedalam    logam alkali dan   salah satu sifatnya adalah sangat reaktif dengan air.
Tabel 1 . Penggunaan Kaolin Diberbagai Jenis Industri Sektor Pekiraan  kaolin k/ton menurut negara dan penggunaan Rata-rata harga $US /ton Perkiraan pertumbuhan 2001-2010 ( %) Kertas 1,755 * 170-390 av. ~ 235 2-3** keramik 3,245 30-500 5 Katalis 35 175-250 6 Cat 220 140-260 8 Plastik 27 350 5 Karet 200 120-350 6 Semen 200*** 30-200 4 Lain-lain 518 20-500 4 Total 6,200 Sumber: Lines  M, Kaolin- Production and Consumption in Asia

## 2.4 Benda Uji
Benda uji untuk kuat tekan beton  ukuran 15 x 15 x 15 cm, dengan umur beton 28 hari. Perawatan beton dilakukan dengan cara basah, dalam arti perawatan beton dilakukan dengan cara direndam dalam air.
Tabel 2 Perbandingan Kuat tekan berdasarkan umur benda uji Umur Beton (hr)  3 hari 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 90 hari 365 hari Semen Portland biasa 0.40 0.65 0.88 0.98-5 1 1.2 1.35 Semen portland dengan kekuatan awal yang tinggi 0.55 0.75 0.9 0.95 1 1.15 1.2

## Sumber Peraturan Beton Indonesia 1971

## 3. Metode Peneitian

## 3.1  Pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan  penelitian dimulai dengan   pmeriksaan  kualitas bahan yang berfungsi menyelidiki dan menganalisa kualitas bahan yang akan digunakan dalam campuran beton. Aktifitas ini meliputi pemeriksaan alat-alat dilaboratorium, kemudian   mencocokkan  hasil-hasil pemeriksaan tersebut dengan petunjuk pratikum yang ada.

## 3.2  Pelaksanaan pembuatan benda uji
Pelaksanaan pembuatan benda uji meliputi kegiatan pembuatan campuran beton dan pencetakkan benda uji menggunakan metode yang telah direncanakan.  Pada bagian ini juga dilakukan pengujian slump, untuk menjaga kualitas dan workabilitas beton.

## 3.3  Pemeliharaan benda uji
Pemeliharaan benda uji berfungsi untuk menjaga benda uji dari gangguan, sehingga proses pengikatan dan pengeringan berlangsung baik. Pelaksanaan pemeliharaan benda uji sendiri dilakukan dengan cara direndam dalam air selama 28 hari.

## 3.4  Pengujian kuat tekan
Pengujian  kuat tekan adalah berdasarkan prosentase campuran maupun tingkatan pemanasan yang diberikan. Pengujian digunakan dengan alat uji kuat tekan, yang tersedia di laboratorium. Satuan nilai kuat tekan beton menggunakan kg/cm 2 , sedangkan perhitungan nilai kuat tekan beton menggunakan rumus berikut dibawah ini:
σ bk = A P
dimana : σ bk = nilai kuat tekan (kg/cm 2 )
P = Beban Maksimum (kg)
A = Luas Penampang (cm 2 )

## 3.1 Bagan alur penelitian
Gambar 1 Diagram alir dan proses penelitian
Tahap Persiapan Penyelidikan Kualitas bahan Penyusun beton Perhitungan Campuran beton Menghitung proporsi kebutuhan bahan berdasarkan rencana prosentase campuran baik untuk beton tanpa kaolin maupun dengan  campuran kaolin Diberi Pemanasan? Pemeliharaan beton sampai Umur 28 hari Pengeringan beton dlm suhu ruangan (24 jam) Pemanasan Benda uji sesuai suhu yg ditentukan Analisa Data Kesimpulan dan saran Pendinginan dalam suhu ruangan selama 24 jam Pembuatan benda Uji & pengujian slump Test kuat tekan benda uji Ya Tidak 23

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Perhitungan campuran beton
Perhitungan campuran beton adalah memeriksa bahan dan mendapatkan data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan campuran beton.
Metode yang digunakan untuk menghitung campuran beton pada penelitian ini adalah metode Current British. Setelah melakukan perhitungan, berdasarkan data-data bahan dan kualitas beton yang akan dicapai maka didapat hasil perhitungan, seperti dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3 Data bahan dan kualitas beton Banyaknya bahan Semen (kg) Air (kg) Agg. Halus (kg) Agg. Kasar (kg) 1 m 3 308 180 607 1193 Dibagi berat semen 1 0.58 1.97 3.87 Untuk sample kubus sebanyak  5  buah (x 0.02 m 3 ) 6.5 4 12.5 24
Pada tabel diatas, masing-masing berat komponen penyusun beton dibagi berat semen dan dikali volume  5 buah benda uji kubus. Pembagian dengan berat semen, untuk mengetahui perbandingan berat komponen lain dengan berat semen yang dibutuhkan.  Sedangkan pembagian dengan volume kubus, adalah untuk mengetahui kebutuhan bahan untuk membuat benda uji kubus sebanyak 5 buah, sesuai dengan cetakan yang tersedia di laboratorium.

## 4.2 Proporsi campuran dan air tambahan
Proporsi campuran dan air tambahan dari hasil perhitungan campuran beton seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dihitung proporsi kebutuhan bahan untuk masing-masing jenis campuran. Selain itu pada pelaksanaan pembuatan benda uji, ternyata diperlukan air tambahan untuk mendapatkan tingkat workabilitas yang diinginkan.
Air tambahan tersebut  diperoleh dengan cara coba-coba pada proses pembuatan campuran pertama ( mixing concrete ), yaitu dengan memberikan tambahan air secara bertahap sampai menemukan tingkat workabilitas beton yang diinginkan, berdasarkan pemeriksaan slump. Sehingga didapat volume tambahan air yang diperlukan, yaitu sebanyak 650 ml. Nilai tersebut kemudian menjadi patokan, untuk air tambahan pada campuran-campuran selanjutnya.
Tabel 4 Proporsi kebutuhan bahan tiap jenis campuran untuk 5 buah cetakan kubus
Jenis Beton Semen (kg) Kaolin (kg) Agregat  Kasar (kg) Agregat Kasar (kg) Air (kg) Air tambahan (ml) BN 6.50 24 12.5 4 650 BK 5 6.18 0.33 24 12.5 4 650 BK 10 5.88 0.62 24 12.5 4 650 BK 15 5.62 0.88 24 12.5 4 650

## 4.3  Pembuatan benda uji dan pengujian slump
Pembuatan benda uji harus diperhatikan, karena cetakan kubus yang tersedia, dengan kebutuhan benda uji sebanyak 60 buah, maka dibuatlah penjadwalan pembuatan benda uji dengan pemeriksaan slump setiap akhir proses pembuatan beton selesai.
Tabel 5 Periode pembuatan benda uji dan data slump

## 4.4  Pengujian kuat tekan
Pengujian kuat tekan merupakan akhir dari seluruh kegiatan di laboratorium, dengan adanya uji kuat tekan ini, merupakan upaya pembuktian mendapatkan nilai dari campuran yang direncanakan sebelumnya.
Tabel 6 Data hasil uji kuat tekan N O KODE TGL PEMBUATA N TGL TEST SUH U PANJAN G LEBA R TINGGI  BERAT  UMUR KUAT TEKAN (KN) KUAT TEKAN (KG/CM2) (cm) (cm) (cm) (KG) (h) 1  BN 30-07-03 28-08-03 - 15 15 15 7 28 630 285.60 2  BN 30-07-03 28-08-03 - 15 15 15 8.5 28 695 315.07 3  BN 30-07-03 28-08-03 - 15 15 15 7.9 28 670 303.73 4  BN 30-07-03 28-08-03 - 15 15 15 7.8 28 630 285.60 5  BN 30-07-03 28-08-03 - 15 15 15 7.95 28 615 278.80 293.76 1  BN 29-07-03 29-09-03 100  15 15 15 7.7 28 625 283.33 2  BN 29-07-03 29-09-03 100  15 15 15 7.7 28 645 292.40 3  BN 29-07-03 29-09-03 100  15 15 15 7.6 28 700 317.33 4  BN 29-07-03 29-09-03 100  15 15 15 7.8 28 630 285.60 5  BN 29-07-03 29-09-03 100  15 15 15 7.8 28 620 281.07 291.95 1  BN 31-07-03 30-08-03 150  15 15 15 7.7 28 630 285.60 2  BN 31-07-03 30-08-03 150  15 15 15 7.8 28 620 281.07 3  BN 31-07-03 30-08-03 150  15 15 15 7.8 28 610 276.53 4  BN 31-07-03 30-08-03 150  15 15 15 7.7 28 590 267.47 5  BN 31-07-03 30-08-03 150  15 15 15 7.7 28 615 278.80 No Kode Tgl. Pembuatan slump                 (cm) 1 BN 29-07-2003 7.5 2 BN 30-07-2003 8 3 BN 31-07-2003 8 4 BK5 03-08-2003 8.5 5 BK5 04-08-2003 8 6 BK5 05-08-2003 9 7 BK10 06-08-2003 8.5 8 BK10 07-08-2003 9 9 BK10 08-08-2003 9 10 BK15 09-08-2003 9 11 BK15 10-08-2003 9 12 BK15 11-08-2003 9.5
1  BK5 03-08-03 30-08-03 - 15 15 15 8 28 650 294.67 2  BK5 03-08-03 30-08-03 - 15 15 15 7.9 28 610 276.53 3  BK5 03-08-03 30-08-03 - 15 15 15 7.9 28 690 312.80 4  BK5 03-08-03 30-08-03 - 15 15 15 7.7 28 600 272.00 5  BK5 03-08-03 30-08-03 - 15 15 15 7.9 28 685 310.53 293.31 1  BK5 04-08-03 31-08-03 100  15 15 15 7.7 28 560 253.87 2  BK5 04-08-03 31-08-03 100  15 15 15 7.75 28 580 262.93 3  BK5 04-08-03 31-08-03 100  15 15 15 8 28 585 265.20 4  BK5 04-08-03 31-08-03 100  15 15 15 7.8 28 585 265.20 5  BK5 04-08-03 31-08-03 100  15 15 15 7.7 28 580 262.93 262.03 1  BK5 05-08-03 02-08-03 150  15 15 15 7.85 28 580 262.93 2  BK5 05-08-03 02-08-03 150  15 15 15 7.75 28 555 251.60 3  BK5 05-08-03 02-08-03 150  15 15 15 7.75 28 575 260.67 4  BK5 05-08-03 02-08-03 150  15 15 15 7.7 28 565 256.13 5  BK5 05-08-03 02-08-03 150  15 15 15 7.7 28 575 260.67 258.40 1  BK10  06-08-03 02-08-03 100  15 15 15 7.7 28 500 244.80 2  BK10  06-08-03 02-08-03 100  15 15 15 7.75 28 540 231.20 3  BK10  06-08-03 02-08-03 100  15 15 15 7.95 28 510 244.80 4  BK10  06-08-03 02-08-03 100  15 15 15 7.8 28 540 231.20 5  BK10  06-08-03 02-08-03 100  15 15 15 7.65 28 510 231.20 236.64 1  BK10  07-08-03 04-09-03 - 15 15 15 7.6 28 485 244.80 2  BK10  07-08-03 04-09-03 - 15 15 15 7.7 28 540 222.13 3  BK10  07-08-03 04-09-03 - 15 15 15 7.7 28 490 235.73 4  BK10  07-08-03 04-09-03 - 15 15 15 7.8 28 520 253.87 5  BK10  07-08-03 04-09-03 - 15 15 15 7.6 28 560 253.87 242.08 1  BK10  08-08-03 05-09-03 150  15 15 15 7.85 28 460 210.80 2  BK10  08-08-03 05-09-03 150  15 15 15 7.7 28 465 226.67 3  BK10  08-08-03 05-09-03 150  15 15 15 7.75 28 500 235.73 4  BK10  08-08-03 05-09-03 150  15 15 15 7.7 28 520 213.07 5  BK10  08-08-03 05-09-03 150  15 15 15 7.7 28 470 213.07 219.87 1  BK15  09-08-03 06-08-03 100  15 15 15 7.75 28 410 181.33 2  BK15  09-08-03 06-08-03 100  15 15 15 7.75 28 400 176.80 3  BK15  09-08-03 06-08-03 100  15 15 15 7.7 28 390 197.20 4  BK15  09-08-03 06-08-03 100  15 15 15 7.65 28 435 190.40 5  BK15  09-08-03 06-08-03 100  15 15 15 7.65 28 420 190.40 187.23 1  BK15  10-08-03 08-09-03 150  15 15 15 7.75 28 380 158.67
2  BK15  10-08-03 08-09-03 150  15 15 15 7.8 28 350 176.80 3  BK15  10-08-03 08-09-03 150  15 15 15 7.65 28 390 170.00 4  BK15  10-08-03 08-09-03 150  15 15 15 7.7 28 375 181.33 5  BK15  10-08-03 08-09-03 150  15 15 15 7.6 28 400 181.33 173.63 1  BK15  11-08-03 08-09-03 - 15 15 15 8 28 420 213.07 2  BK15  11-08-03 08-09-03 - 15 15 15 7.95 28 470 204.00 3  BK15  11-08-03 08-09-03 - 15 15 15 7.9 28 450 208.53 4  BK15  11-08-03 08-09-03 - 15 15 15 7.75 28 460 204.00 5  BK15  11-08-03 08-09-03 - 15 15 15 7.85 28 450 204.00 206.72

## 4.5 Presentase campuran kaolin
Prosentase campuran kaolin dengan campuran beton terdiri dari 5%, 10% dan 15%, dengan beton normal tanpa campuran kaolin sebagai kontrol. Setelah melakukan pengujian kuat tekan pada benda uji- benda uji tersebut, terdapat perubahan kinerja beton, berupa penurunan kuat hancur beton, seperti terlihat pada gambar 2.  Pada gambar tersebut, kuat tekan yang ditampilkan adalah kuat tekan rata-rata dari 5 buah benda uji, pada setiap jenis campuran.
Gambar 2 Kuat tekan rata-rata campuran untuk  masing-masing tingkat pemanasan
Kuat tekan rata-rata tertinggi dicapai pada campuran  beton normal (tanpa campuran kaolin) dengan kondisi benda uji kering normal pada saat pengujian, yaitu sebesar 293,76 kg/cm 2 .  Sedangkan kuat tekan rata-rata  yang dicapai, pada kondisi benda uji mengalami pemanasan sebesar 100 o C adalah 291.95 kg/cm 2 . Dan 277.89 kg/cm 2 setelah benda uji mendapat pemanasan sebesar 150 o C. Jika pencapaian kuat tekan pada beton normal, baik pada kondisi suhu normal, 100 o C dan 150 o C dianggap kuat tekan 100 %, maka dapat dilihat prosentase penurunan kinerja beton sesuai dengan prosentase pemberian kaolin. Pada suhu normal, campuran beton dengan kaolin sebanyak 5% mengalami penurunan sebanyak 0.15 %. Sedangkan pada beton dengan kaolin sebanyak 10 %, penurunan kuat tekan mencapai 17.59 % lebih kecil dari kuat tekan beton normal. Selanjutnya pada beton dengan kaolin sebanyak 15 %, beton mengalami penurunan 29.63 % lebih kecil daripada kuat tekan beton normal.
Pada beton yang mengalami pemanasan sebesar 100 o C, kuat tekan beton dengan kaolin 5 % mengalami penurunan sampai 10.25 % lebih rendah dibanding beton normal. Sedangkan  pada beton dengan campuran kaolin 10 %, kuat tekan beton mengalami penurunan sebesar  18.92 %. Dan beton dengan campuran kaolin 15 %, mengalami penurunan kuat tekan sebesar 35.87 % dari kuat tekan yang dicapai beton normal.
Kuat tekan beton dengan campuran kaolin 5 %, pada kondisi setelah mengalami pemanasan sebesar 150 o C, adalah 7.01 % lebih kecil daripada pencapaian kuat tekan beton normal. Beton dengan kaolin 10 %, mengalami penurunan kuat tekan beton sebesar 20.88 %. Sedangkan beton dengan campuran kaolin 15 %, kuat tekan yang dicapai mengalami penurunan sebesar   37, 52 % lebih rendah dari kuat tekan rata-rata beton normal .
BN 5 10 15
NORMAL 293,76 293,31 242,08 206,72
100
291,95 262,03 236,64 187,23 150 277,89 258,40 219,87 173,63 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 KUA T T E KA N (kg /cm 2 ) JENIS CAMPURAN BETON

## 4.6 Kinerja beton berdasarkan pemanasan
Kinerja beton setelah pemberian kaolin yang berbeda, faktor yang mempengaruhi kinerja beton dapat juga dilihat dengan memberinya beberapa tingkat pemanasan.  Pada peneltian ini, tingkat pemanasan yang diberikan pada benda uji adalah 100 dan 150 o C. Pada grafik tabel 4.9. dapat dilihat, pada pemanasan dengan suhu 100 o C kinerja beton normal hanya  mengalami penurunan sebesar 0.62 % dan 5.4% pada pemanasan 150 o C. Sedangkan pada beton kaolin 5 %, terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 10.66 % pada pemanasan 100 o C dan 11.9% pada pemanasan 150 o C. Kinerja beton dengan campuran kaolin 10 %, mengalami penurunan sebesar 2.25 % pada pemanasan 100 o C dan 9.17 % pada pemanasan 150 o C. Lalu pada beton dengan campuran kaolin 15 %, perubahan kinerja yang dialami beton mengalami penurunan sebesar 9.43 % pada pemanasan 100 o C dan mengalami penurunan yang cukup besar pada pemanasan 150 o C yaitu 16.01 %.
Gambar 3 Kuat  tekan rata-rata setiap tingkat pemanasan untuk masing-masing jenis campuran
Tabel 7 Prosentase penurunan kuat tekan terhadap beton tanpa pemanasan Jenis Pemanasan NORM 100 o C 150 o C Jen is C am p u ran BN 100 - 0.64 - 5.4 BK5 100 - 10.66 - 11.9 BK10 100 - 2.25 - 9.17 BK15 100 - 9.43 - 16.01 NORMAL 100 150 BN 293.76 291.95 277.89 BK5 293.31 262.03 258.4 BK10 242.08 236.64 219.87
BK15 206.72 187.23 173.63 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 KUA T T E KA N (k g /c m 2 ) SUHU ( o C)
Penyebab turunnya kinerja beton berdasarkan pemanasan, kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat loss on ignition (hilang pijar) pada bahan kaolin. Kehilangan massa akibat tingkat loss on ignition (LOI), kemungkinan tetap terjadi walaupun pemanasan yang diberikan lebih rendah dari tingkat pemanasan pada pengujian LOI material yang mencapai suhu 1000 o C. Bila hal itu terjadi, maka kaolin yang terdapat dalam campuran beton akan menyusut. Penyusutan ini akan mengakibatkan terjadinya proses pemisahan kaolin dengan pasta semen dalam campuran beton, sehingga menyebabkan retak-retak pada adukan pengikat yang selanjutnya dapat menurunkan kinerja beton.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian penelitian ini adalah :
1) Beton dengan kondisi tanpa pemanasan, pemberian campuran kaolin sebesar 5% sampai15% mengakibatkan penurunan kinerja beton antara 0,15 % sampai dengan 30 % dari kuat tekan beton normal dan pemanasan 100 o C,  pemberian campuran kaolin sebesar 5% sampai 15% mengakibatkan penurunan kinerja beton sebesar 10% sampai 36 % dari kuat tekan beton normal, serta pemanasan 150 o C, pemberian  campuran kaolin sebesar 5% -  15% mengakibatkan penurunan kinerja beton sebesar 7% sampai 38 % dari kuat tekan beton normal.
2) Beton normal,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 0.62% sampai 5.5% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan, dan beton kaolin 5 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 10% sampai 12% dari kuat tekan rata- rata beton  tanpa pemanasanserta beton kaolin 10 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 2% sampai 10% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan. Untuk beton kaolin 15 %,  pemanasan 100 o C dan 150 o C, mengakibatkan penurunan kinerja sebesar 9% sampai 16% dari kuat tekan rata-rata beton  tanpa pemanasan.
3) Beton dengan campuran kaolin, agregat kasar yang terlepas lebih banyak dibanding dengan agregat kasar yang pecah dan kerusakan lebih banyak terjadi pada adukan pengikatnya dan tingginya Loss On Ignition (Hilang pijar) pada kaolin mungkin menjadi penyebab penurunan kinerja beton, terutama pada beton yang mengalami pemanasan. Dengan tingkat loss on ognition yang tinggi dan tingkat pemanasan yang diberikan, kemungkinan massa kaolin dalam campuran beton akan menyusut dan menyebabkan pemisahan dengan pasta semen serta  retak- retak pada adukan pengikat.

## 5.2 Saran-saran
Saran-saran adalah:
1) Memerlukan penelitian ulang tentang kualitas kaolin yang dipakai, terutama komposisi kimia yang terkandung didalamnya.
2) Memperhatikan kondisi agregat pada proses pencampuran ( mixing ) maupun keseragaman metode pencetakan benda uji, terutama bila cetakan terbatas sehingga proses pembuatan benda uji diperlukan waktu berhari-hari.

## Refrensi
[1]   Adibyo R.K., Adiwinata N. Industrial Material Development In Indonesia. Artikel, www.miningtrading.com , 2001.
[1]   Kogel  E.Z.  Kaolinite. (www.AccessScience.com).  Artikel, The McGraw-Hill Companies, 2001- 2002.
[2]   Lines. M. Kaolin-  Produstion and Consumption in Asia.    Artikel, Stratum Resources, Acom.com Pty.Ltd, 2002.
[3]   Nurwiyanti . Pedoman Praktikum Beton. Lab Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas ibn Khaldun Bogor, 1998.
[4]   Murdoch L.J. Bahan dan Praktek Beton. Penerbit Erlangga, 1991.
[5]   Panitia Pembaharuan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N.I. –2 . Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 1977.
[6]   Poon CS, Azhar S, Anson M, Wong  LY, Performance of metakaolin concrete at elevated temperatures, Jurnal, www.elsevier.com/locate/cemconcomp Elsevier Sciense Ltd, 2002.
[7]   S. Gunawan  & T. Margaret. Diktat Teori Soal dan Penyelesaian Konstruksi Beton Jilid 1, Delta Teknik Group Jakarta, 1993
[8]   Team Kerja Pedoman Beton 1989. Standar Konstruksi Bangunan Indonesia 1.4.53.199-Pedoman Beton 1989. Badan Penelitian dan Pengembangan PU.